Pengaruh Metode Plasma dalam Peningkatan Penyerapan Minyak Kayu Manis ( Cinnamon oil ) pada Kaos Kaki dan Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap Staphylococcus epidermidis Penyebab Bau Kaki
Yosi Siti Solihah *
Prodi  Farmasi,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
* yosisiti09@gmail.com
Abstract . This research aims to determine of the effect of plasma corona discharge method on the surface on socks made of Chief Value Cotton which is then soaked in cinnamon oil. This study also compare the differences between socks using and without using plasma method. After being given the  treatment,  the  sample  are  testing  for  evaluation  including  physical  evaluation  using  SEM
(Scanning  Electron  Microscope)  to  see  the  morphological  differences  of  the  surface  CVC  fabric microscopically  after  being  given  plasma  treatment  and  without  plasma  treatment.  Chemical evaluation was carry out using FTIR (Fourier Transform Infrared) to identify the chemical groups contained  in  the  CVC  fabric  after  cinnamon  oil  was  implanted  in  plasma  treated  and  non  plasma treated  fabric.  Furthermore,  evaluation  of  antibacterial  activity  was  carry  out  to  compare  the inhibition  zones  on  the  fabric  with  plasma  treatment  and  without  plasma  treatment.  Finally  the stability test was carried out by washing the sample for twelve washes. Where in the 6th and 12th washing are testing the antibacterial activity of the sample of Staphylococcus epidermidis. From the results of research and evaluation, shown that the plasma method is a more effective technique than just immersion process.
Keywords: foot odor, plasma, cinnamon oil, Staphylococcus epidermidis.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  metode  plasma  pijar  korona  pada permukaan  kaos  kaki  berbahan  Chief  Value  Cotton  yang  selanjutnya  dilakukan  perendaman terhadap  minyak kayu manis  (Cinnamon  oil). Pada penelitian ini juga membandingkan perbedaan dari kaos kaki yang menggunakan dan tanpa menggunakan metode plasma. Setelah diberi perlakuan tersebut,  sampel  dilakukan  uji  evaluasi  meliputi  evaluasi  fisik  dengan  menggunakan  alat  SEM
(Scanning  Electron  Microscope)  guna  melihat  perbedaan  morfologi  dari  permukaan  kain  CVC secara mikroskopis setelah diberikan perlakuan plasma dan tanpa perlakuan plasma. Evaluasi kimia dilakukan  dengan  menggunakan  FTIR  (Fourier  Transform  Infrared)  guna  mengidentifikasi  gugus kimia yang terdapat pada kain CVC setelah ditanamkan minyak kayu manis baik pada kain dengan perlakuan  plasma  dan  yang  tidak  diberi  perlakuan  plasma.  Selanjutnya  dilakukan  evaluasi antibakteri  guna  membandingkan  diameter  zona  hambat  pada  kain  dengan  perlakuan  plasma  dan tanpa  perlakuan  plasma.  Terakhir,  dilakukan  uji  stabilitas  dengan  mencuci  sampel  sebanyak  dua belas  kali  pencucian.  Dimana  pada  pencucian  ke-6  dan  ke-12  dilihat  aktivitas  antibakteri  sampel terhadap  Staphylococcus  epidermidis.  Dari  hasil  penelitian  dan  evaluasi  yang  dilakukan menunjukkan  bahwa  metode  plasma  merupakan  teknik  yang  lebih  efektif  dibandingkan  hanya dilakukan proses perendaman saja.
Kata Kunci: Bau kaki, plasma, minyak kayu manis, Staphylococcus epidermidis.

## A. Pendahuluan
Setiap orang memiliki berbagai macam aktivitas baik ringan maupun berat yang dapat memicu sekresi  keringat  pada  tubuh.  Sekresi  keringat  merupakan  metabolisme  yang  normal.  Namun rutinitas  yang  padat  pada  sebagian  orang  menyebabkan  produksi  keringat  ketika  beraktifitas menjadi  lebih  banyak.  Pengeluaran  keringat  dalam  frekuensi  yang  banyak  dapat  berdampak pada mekanisme penguapan keringat (Tiran, 2014).
Salah satu bagian tubuh yang banyak memproduksi keringat adalah kaki. Kaki yang  sering  tertutup  akan  kekurangan  sirkulasi  sehingga  menimbulkan  panas  dan produksi  keringat  pada  kaki  akan  meningkat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor timbulnya  masalah    kepercayaan  diri  yaitu  bau  kaki  ( bromodosis ).  Bau  kaki  dapat merangsang  penyakit  kesehatan  lain  seperti  jamur  pada  kaki.  Timbulnya  bau  kaki disebabkan  akibat  keringat  yang  bercampur  dengan  bakteri.  Beberapa  bakteri penyebab  bau  kaki  antara  lain  adalah Staphylococcus  epidermidis,  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pyogenesis (Kobayashi,1990). Namun diketahui  bahwa kebanyakan  bakteri  pada kaki  adalah Staphylococcus epidermidis . Staphylococcus  epidermidis ini  dapat  mendegradasi  leusin  yang diproduksi  oleh  keringat  menjadi  asam  isovalerat,  yaitu  asam  lemak  yang menyebabkan bau pada kaki (Ara dkk, 2006). Upaya dalam menangani bau pada kaki dapat  diatasi  dengan  sediaan  yang  mengandung  bahan  sebagai  anti  bakteri  dan penghilang bau.
Upaya  dalam  menangani  bau  pada  kaki  dapat  diatasi  dengan  sediaan  yang mengandung  bahan  sebagai  anti  bakteri  dan  penghilang  bau.  Kayu  manis ( Cinnamomum  burmannii )  merupakan  salah  satu  bahan  alam  yang  memiliki kandungan  senyawa  kimia  seperti  sinamaldehid  (60,72%),  eugenol  (17,62%)  dan kumarin  (13,39%)  (Guenther,  2006).  Sinamaldehid  dan  eugenol  memiliki  khasiat sebagai  antibakteri  (Yuliarto,  2012).  Minyak  kayu  manis  ( cinnamon  oil )  diketahui dapat  menghambat  pertumbuhan  dari Staphylococcus  epidermidis (Gupta,  Garg, Uniyal, dan Kumari, 2008).
Sediaan  atau  produk  antibau  kaki  yang  sudah  beredar  saat  ini  diantaranya terdapat sediaan sabun antibakteri, serbuk sebagai bahan yang dapat digunakan untuk merendam  kaki,  anti  prespirant,  dan  krim.  Dalam  hal  ini  tekstil  juga  dapat dikembangkan  sebagai  media  atau  alat  untuk  mempermudah,  mengendalikan  serta mengobati suatu penyakit dengan prosedur tertentu. Tekstil yang digunakan di bidang medis disebut sebagai Medical Textile (Mutia, 2009).
Pada  proses  tekstil  medis,  teknologi  plasma  dapat  digunakan  untuk meningkatkan sifat hidrofilik dan adhesi, meningkatkan pewarnaan, menanamkan sifat hidrofobik, serta  kefungsian  bahan  tekstil  seperti  anti-bakteri,  anti  UV  serta  fungsi medis  lainnya  yang  bergantung pada proses plasma  (Mutia, 2009). Teknologi  plasma juga mampu memodifikasi permukaan kain serta mampu memproses material menjadi berukuran  nanometer  sehingga  memiliki  kemampuan  dalam  menjerap  suatu  bahan (Achmad, 2015).
Plasma sendiri merupakan substansi yang mirip gas dengan bagian tertentu dan partikel yang terionisasi (Amril, 2015). Plasma terdiri dari ion, elektron bebas, radikal bebas, reaksi kimia, pembentukan senyawa siklik, perusakan molekul secara sempurna yang dapat bermanfaat untuk proses penyempurnaan tekstil terutama pada permukaan kain tanpa merusak struktur dalam serat ataupun bahan kain (Achmad, 2015).
Kenyamanan dalam penggunaan sediaan tentunya perlu diperhatikan, sehingga minyak  kayu  manis  ( cinnamon  oil )  untuk  mengatasi  bau  kaki  ditanamkan  kedalam tekstil  berupa  kaos  kaki  dengan  bantuan  teknologi  plasma  yang  diharapkan  mampu meningkatkan  efektivitas  penjerapan  minyak  kayu  manis  tersebut  pada  tekstil  kaos
kaki.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dapat  dirumuskan  permasalahan  yaitu bagaimana  metode  yang  lebih  efektif  untuk  menjerap  minyak  kayu  manis  ( cinnamon oil )  pada  tekstil  berupa  kaos  kaki  yang  dilihat  dari  uji  evaluasi  fisika,  uji  evaluasi kimia,  uji  aktivitas  antibakteri  dan  uji  stabilitas  dari  kaos  kaki  mengandung  minyak kayu manis.
Dengan  demikian  tujuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  adalah  untuk memperoleh  metode  yang  lebih  efektif  dalam  menjerap  minyak  kayu  manis  pada tekstil  kaos  kaki  sehingga  memiliki  aktivitas  antibakteri  terhadap Staphylococcus epidermidis sebagai  penyebab  bau  pada  kaki.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat  memperoleh  informasi  bahwa  tekstil  dapat  diaplikasikan  sebagai  terapi  dalam mengatasi bau pada kaki.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  beberapa  tahap  dimulai  dengan  penyiapan  minyak  atsiri  kayu  manis ( cinnamon  oil )  yang  diperoleh  dari  Lansida  group,  kecamatan  kotagede,  kota  yogyakarta. Kemudian  bahan  tekstil  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  kaos  kaki  berbahan cvc  ( chief  value  cotton )  dimana  bahan  cvc  ini  merupakan  campuran  antara  bahan  polyester dan  cotton  yang  diperoleh  dari  Jakarta  Utara.  Tahap  pertama  dilakukan  uji  aktivitas  dari berbagai konsentrasi terhadap bakteri staphylococcus epidermidis dengan metode difusi agar. Dari hasil pengujian kemudian ditentukan nilai konsentrasi dari minyak kayu manis yang akan menjadi  dasar  untuk  selanjutnya  digunakan  dalam  penanaman  minyak  kayu  manis  kedalam bahan tekstil medis berupa kaos kaki.
Selanjutnya  minyak  kayu  manis  yang  telah  ditentukan  konsentrasinya  ditanamkan kedalam bahan tekstil kaos kaki CVC dengan dua perlakuan, yaitu perendaman dan perlakuan plasma  perendaman.  Kemudian  dilakukan  evaluasi  terhadap  sediaan  akhir  tekstil  medis meliputi  evaluasi  fisik  menggunakan  sem,  evaluasi  kimia  menggunakan  ftir  dan  evaluasi farmakologi dengan pengujian aktivitas antibakteri serta dibandingkan dengan produk pasaran. Kemudian  dilakukan  juga  evaluasi  stabilitas  terhadap  sediaan  tekstil  medis  berupa  kaos  kaki dengan mencuci sampel uji tersebut sebanyak dua belas kali, dimana pada pencucian ke-6 dan ke-12  kali  dilakukan  uji  aktivitas  antibakteri  kembali.  Hasil  yang  diperoleh  dibuat  sebagai laporan akhir.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Uji aktivitas antibakteri minyak kayu manis
Pada  penelitian  ini  dilakukan  uji  aktivitas  antibakteri  terhadap Staphylococcus  epidermidis yang  diketahui  dapat  menyebabkan  bau  kaki  agar  dapat  memastikan  bahwa  minyak  kayu manis  ( cinnamon  oil )  yang  akan  ditanamkan  dalam    kaos  kaki  memiliki  kemampuan  dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis tersebut.
Uji  aktivitas  antibakteri  minyak  kayu  manis  ini  juga  dilakukan  untuk  menentukan konsentrasi  minyak  kayu  manis  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  formulasi  kaos  kaki mengandung  minyak  kayu  manis  ( cinnamon  oil ).  Pada  penelitian  ini  digunakan Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 sebagai bakteri uji.
Tabel 1. Uji aktivitas antibakteri minyak kayu manis
Sampel Konsentrasi Diameter zona hambat (mm) Keterangan 20% 42,80 Aktif 15% 37,60 Aktif 10% 33,50 Aktif Amoxicillin 10 ppm 17,10 Aktif Etanol 96% 6,00 Tidak aktif Minyak kayu manis ( cinnamon oil )
Berdasarkan hasil uji mengenai aktivitas minyak kayu manis ( cinnamon oil ) terhadap Staphylococcus  epidermidis yang  dilakukan  pada  konsentrasi  10,  15  dan  20%  berhasil menghambat  pertumbuhan  bakteri  tersebut.  Hasil  uji  menyatakan  bahwa  konsentrasi  sampel yang menghambat pertumbuhan bakteri paling besar yaitu pada konsentrasi 20%. Hal ini dapat menjadi  landasan  yang  membuktikan  bahwa  pada  konsentrasi  10%  minyak  kayu  manis ( cinnamon  oil )  sudah  dapat  menghambat  pertumbuhan Staphylococcus  epidermidis dengan kategori sangat kuat atau sangat aktif.

## Perlakuan terhadap tekstil kaos kaki
Pada  penelitian  ini  dilakukan  dua  perlakuan  yaitu  perendaman  kain  CVC  kedalam  minyak kayu  manis  ( cinnamon  oil )  dan  perlakuan  plasma  terhadap  kain  CVC  yang  kemudian dilakukan  perendaman  kedalam  minyak  kayu  manis  ( cinnamon  oil ).  Untuk  proses perendaman,  minyak  kayu  manis  yang  digunakan  yaitu  sebesar  10%  berdasarkan  hasil  uji aktivitas antibakteri yang telah dilakukan. Menurut Amelia (2015:3) dalam hal ini perendaman dengan  minyak  kayu  manis  sebagai  zat  aktif  pada  tekstil  kaos  kaki  bertujuan  agar  tekstil tersebut mempunyai efektivitas sebagai antibakteri.
Sedangkan untuk perlakuan plasma terhadap kain CVC sebelumnya dilakukan variasi waktu treatment plasma dan jarak dari ujung elektroda menuju ke sampel kain. Metode plasma yang  digunakan  adalah  jenis  metode  plasma  non-termal  dengan  teknik  plasma  lucutan  pijar korona. Treatment plasma ini menjadikan permukaan material kain menjadi kasar dan berpori dengan  skala  mikrometer  atau  bahkan  nanometer  serta  dapat  menanamkan  sifat  adhesi  dan hidrofilik. Dibuat variasi jarak dan waktu berdasarkan lamanya waktu serap untuk mengetahui jarak  optimal  yang  akan  digunakan  pada  penelitian.  Adapun  variasi  waktu  dan  jarak  yang diperoleh adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Hasil variasi waktu
Tabel 3. Hasil variasi jarak
Dari variasi yang dibuat, jarak dan waktu yang digunakan adalah pada waktu 4 menit dengan  jarak  4  cm.  Hal  ini  didasarkan  pada  penyerapan  yang  paling  banyak  dengan  waktu yang  paling  sebentar.  Menurut  Putra  dan  Andrian  (2019)  terjadinya  penyerapan  yang  lebih cepat  pada  material  yang  dikenai  plasma  dapat  disebabkan  oleh  perubahan  sudut  kontak  dan energi  permukaan  substrat  yang  terpengaruh  oleh  perlakuan  modifikasi  permukaan  plasma. Semakin  kecil  nilai  sudut  kontak  θ  ≤  90°  menunjukkan  derajat  pembasahan  yang  semakin besar.
X1 X2 X3 X4
X5 Sebelum Sesudah 1 1 1,07 1,07 1,08 1,06 1,06 1,068 1,639 1,62 65,3° 2 2 1,06 1,05 1,05 1,03 1,04 1,046 1,608 1,59 62,7° 3 3 0,5 0,51 0,5 0,52 0,53 0,512 1,633 1,61 58,9° 4 4 0,49 0,5 0,5 0,49 0,48 0,492 1,602 1,59
54,1° Lama waktu serap (menit) Massa (gram) No Waktu Plasma (menit)
dengan jarak 4 cm Sudut kontak
X1 X2 X3 X4
X5 Sebelum Sesudah 1 4 0,44 0,46 0,47 0,47 0,49 0,466 1,559 1,54 49,5 ° 2 4,5 1 1,02 1 0,59 1,02 0,926 1,568 1,55 52,7 ° 3 5 1,04 1,03 1,03 1,04 1,05 1,038 1,556 1,54 65,5 ° 4 5,5 1,07 1,08 1,05 1,08 1,03 1,062 1,588 1,56 70,5 ° Lama waktu serap (menit) Massa (gram) No Jarak (cm) dengan waktu 4 menit Sudut kontak

## Uji Evaluasi Tekstil Medis Evaluasi fisika
Uji  fisika  dalam  hal  ini  dilakukan  menggunakan  alat  SEM  ( Scanning  Electron  Microscope ) untuk melihat perbedaan morfologi dari permukaan kain secara mikroskopis antara kain CVC setelah diberikan perlakuan perendaman terhadap minyak kayu manis ( cinnamon oil ) dan kain CVC  setelah  diberikan  perlakuan  plasma  yang  dilanjutkan  dengan  perendaman  terhadap minyak kayu manis ( cinnamon oil ).
(a) (b) (c) (d)
Gambar 1. (a) (b) tanpa perlakuan plasma; (c) (d) dengan perlakuan plasma
Gambar  1  (a) dan (b) menunjukkan  permukaan  pada  kain  CVC  yang  tidak  diberi perlakuan  plasma  tidak  menunjukkan  indikasi  terjadinya  kerusakan  atau  kekasaran  pada permukaan serat. Dimana kain CVC tanpa perlakuan plasma memiliki permukaan yang relatif rata.  Pada  permukaan  kain  CVC  yang  tidak  diberi  perlakuan  plasma  terlihat  minyak  kayu manis  ( cinnamon  oil )  yang  menempel  pada  permukaan  kain  CVC  karena  adanya  proses perendaman.  Hal  tersebut  terjadi  karena  proses  migrasi  minyak  kayu  manis  ( cinnamon  oil ) yang  bergerak  menempel  pada  kain  yang  kemudian  terjadi  proses  absorpsi  sehingga  minyak kayu  manis  ( cinnamon  oil )  akan  terserap  dan  menempel  pada  kain  CVC.  Hal  ini  juga dipengaruhi oleh proses difusi dimana proses ini merupakan proses penyerapan minyak kayu manis  ( cinnamon  oil )  dari  permukaan  kain  hingga  terserap  kebagian  kain  yang  lebih  dalam. Karena untuk proses absorpsi yang baik memerlukan suhu yang sesuai, maka memungkinkan tidak semua  komponen  minyak  kayu  manis ( cinnamon oil ) berdifusi  ke dalam  kain sehingga pada permukaan kain akan terlihat komponen dari minyak kayu manis ( cinnamon oil ) tersebut. Hal tersebut kontradiktif dengan Gambar (c) dan (d) dimana pada kain CVC yang  diberikan  perlakuan  plasma,  tampak  permukaan  kain  lebih  kasar.  Perlakuan plasma  menghasilkan  kumpulan  lepuhan  berupa  bukit-bukit  yang  terlihat  lebih menonjol  dan  celah-celah  pada  permukaan  serat  serta  tampak  berpori.    Hal  ini  yang membuat kain CVC lebih mudah menyerap minyak kayu manis ( cinnamon oil ) akibat dari  pembentukan  permukaan  yang  memiliki  rongga  kecil  sehingga  molekul  minyak kayu  manis  lebih  mudah  mengalami  absorbsi.  Hasil  uji  SEM  menunjukkan  bahwa perlakuan  plasma  telah  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  morfologi  pada permukaan  kain  CVC.  Perubahan  morfologi  CVC  disebabkan  oleh  reaksi  degradasi sehingga  terjadi  peningkatan  derajat  kekasaran  permukaan  ( surface  roughness )  pada kain CVC karena pengikisan akibat perlakuan dengan plasma pijar korona.
Hal  ini  memperkuat  bukti  efek  plasma  secara  mikroskopis.  Pengaruh  dari
media  plasma  terhadap  besarnya  pengelupasan  tidak  dapat  dihitung  karena memerlukan metode dan peralatan lainnya. Selain itu luas permukaan kain juga sangat terbatas. Namun demikian hasil ini sudah cukup membuktikan bahwa plasma mampu memberikan efek sesuai dengan yang diinginkan.

## Evaluasi kimia
Uji  kimia  yang  dilakukan  adalah  analisis  gugus  fungsi  menggunakan Fourier  Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) untuk  mengidentifikasi gugus fungsi  kimia  yang terdapat pada kain  CVC  setelah  ditanamkan  minyak  kayu  manis  ( cinnamon  oil )  baik  pada  kain  dengan perlakuan plasma dan yang tidak diberi perlakuan plasma. Analisis FTIR memiliki tiga fungsi yaitu  untuk  mengidentifikasi  material  yang  belum  diketahui,  menentukan  kualitas  atau konsistensi sampel dan menentukan suatu komponen dalam suatu campuran. Prinsip kerja dari metode analisis ini adalah penyerapan radiasi infra merah dan pelepasannya oleh ikatan-ikatan molekul  (Sulistyani,  2017).  Hasil  dari  pengujian  FTIR  dapat  dilihat  pada Gambar  2 dan Gambar 3 .
Gambar 2. Uji FTIR pada kain CVC tanpa perlakuan plasma
Gambar 3. Uji FTIR pada kain CVC dengan perlakuan plasma
Gugus fungsional yang telah dianalisis berdasarkan hasil spektra uji FTIR pada tekstil CVC  dengan  perlakuan  perendaman  dan treatment plasma  yang  dilanjutkan  dengan perendaman memiliki gugus fungsional yang hampir sama. Pada panjang gelombang 3429,43 cm -1 pada keduanya menandakan terdapat gugus –OH, pada panjang gelombang 2960,73 cm 1 dan  2962,66  cm -1 menandakan  terdapatnya  gugus  -C-H stretch ,  pada  panjang  gelombang 2092,77 cm -1 dan 2108,20 cm -1 menandakan terdapatnya gugus C=C, pada panjang gelombang 1953,89  dan  1710,86  cm -1 menandakan  adanya  gugus  C=O,    pada  panjang  gelombang 1579,70  cm -1 ; 1500,62  cm -1 dan  1502,55  cm -1 menandakan  terdapatnya  gugus  C=C  aromatik (Adinew, 2014; Marfina et al ., 2019; Priastuti et al ., 2012; Wen et al ., 2016).
Sampel
Rataan diamater zona hambat (mm) Tanpa pencucian 9,33 Pencucian ke-6 × 14,00 Pencucian ke-12× 14,15 Actimed 10,50 Sampel Rataan diamater zona hambat (mm) Tanpa pencucian 9,28 Pencucian ke-6 × 11,40 Pencucian ke-12× 12,65 Actimed 11,75
Pada  gugus  –OH,  –C-H stretch ,  C=O  dan  C=C  aromatik  yang  terdeteksi  diduga merupakan gugus fungsional dari senyawa sinamaldehid yang merupakan marker dari minyak kayu manis. Menurut Marfina et al., (2019) pada penelitiannya, gugus fungsional berdasarkan hasil analisis spektra FTIR sinamaldehid memiliki gugus fungsi –OH, –C-H stretch, C=O dan C=C aromatik. Selain itu menurut Hamid, (2012) minyak atsiri yang aktif sebagai antibakteri pada umumnya mengandung gugus hidroksil (-OH) dan karbonil (C=O).
Kemudian gugus fungsional –C-H stretch dan C=O juga merupakan gugus fungsi dari polyester.  Terdapatnya  persamaan  gugus  fungsi  –C-H stretch dan  C=O  pada  senyawa sinamaldehid  dengan  polyester  dapat  terjadi  karena  material  polyester  sendiri  terdiri  dari matriks  polimer  yang  mempunyai  gugus  fungsi  –C-H.  Selain  itu  berdasarkan  penelitian Bagenda,  (2017)  menyatakan  bahwa  material  polyester  mempunyai  gugus  fungsi  –C-H, karbonil  dan  ester  sehingga  hal  tersebutlah  yang  membuat  gugus  fungsinya  beririsan. Kemudian  untuk  gugus  fungsi  –OH  dan  C=C  merupakan  gugus  fungsi  dari  katun,  dimana gugus  fungsi  -OH  ini  juga  beririsan  dengan  senyawa  sinamaldehid.  Sehingga  identifikasi sampel dari pengujian FTIR  ini sesuai dengan literatur bahwa pada  kedua perlakuan tersebut mengandung  gugus  fungsional  dari  senyawa  marker  minyak  kayu  manis  yaitu  sinamaldehid yang  memiliki  peran  sebagai  antibakteri..  Dibuktikan  juga  bahwa  sampel  yang  diberikan treatment plasma  terlebih  dahulu  memiliki  absorbansi  yang  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan dengan tekstil tanpa treatment plasma.

## Uji antibakteri
Pengujian antibakteri ini dilakukan untuk melihat aktivitas antibakteri pada tekstil yang diberi perlakuan  perendaman  dalam  minyak  kayu  manis  dan  tekstil  yang  diberi  perlakuan  plasma sebelum  direndam  dengan  minyak  kayu  manis.  Selain  itu,  uji  aktivitas  antibakteri  ini  juga dilakukan  untuk  melihat  apakah  sampel  yang  diberi  perlakuan  plasma  memiliki  penjerapan yang lebih baik dari pada sampel yang tidak diberi perlakuan plasma. Pengujian ini dilakukan terhadap  bakteri Staphylococcus  epidermidis. Pada  pengujian  ini  juga  dibandingkan  dengan produk sediaan anti bau kaki dipasaran dengan merk Actimed. Hasil evaluasi antibakteri yang dinyatakan dengan diameter zona hambat dipaparkan pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4. Evaluasi antibakteri pada kain CVC tanpa perlakuan plasma
Tabel 5. Evaluasi antibakteri pada kain CVC dengan perlakuan plasma
Dari hasil penelitian ini aktivitas antibakteri memberikan zona hambat yang lebih kecil daripada  produk  pembanding  (Actimed)  yang  merupakan  sediaan  sabun.  Karena  dalam penelitian ini daya hambat yang dihasilkan lemah maka perlu dipertimbangkan kembali untuk penentuan konsentrasi minyak kayu manis yang lebih tinggi serta durasi atau lamanya waktu
perendaman  minyak  kayu  manis  menjadi  lebih  lama  agar  proses  penyerapan  minyak  kayu manis kedalam kain lebih banyak terserap.
Namun  dari  hasil  tersebut  juga  dapat  dilihat  bahwa  perlakuan  dengan  plasma menghasilkan  peningkatan  aktivitas  antibakteri  meskipun  hasilnya  nampak  tidak  terlalu signifikan. Hal ini menandakan bahwa tekstil CVC yang diberikan perlakuan plasma menjerap minyak  kayu  manis  lebih  banyak  dibandingkan  tanpa  diberikan  perlakuan  plasma.  Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  tekstil  CVC  yang  diberikan  perlakuan  plasma  memiliki  sifat adhesif    yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  tekstil  CVC  yang  tidak  diberikan  perlakuan plasma, sehingga minyak kayu manis dapat lebih menempel pada tekstil yang diberi perlakuan plasma.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  teknologi  plasma  ini  dapat digunakan  untuk  peningkatan  daya  serap  ( wettability ),  peningkatan  adhesi,  sterilisasi,  sifat daya tarik kimia ( chemical affinity ) dan biocompatibility .

## Uji Stabilitas Tekstil Medis
Evaluasi  daripada  pengujian  stabilitas  terhadap  tekstil  yang  sudah  ditanamkan  minyak  kayu manis  bertujuan  untuk  melihat  aktivitas  antibakteri  pada  sampel  yang  sudah  mengalami pencucian  sebanyak  12  kali.  Hasil  pengujian  sampel  terhadap Staphylococcus  epidermidis dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Dari hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa daya hambat tanpa pencucian pada sampel yang  diberi  perlakuan  plasma  maupun  tidak  menuju  pencucian  ke-6  dan  ke-12  terus meningkat.  Meningkatnya  zona  hambat  ini  diduga  karena  bantuan  mekanik  pada  saat pencucian yang memiliki sumbangsih terhadap lepasnya zat, dalam hal ini minyak kayu manis yang terjerap dalam tekstil. Selain itu pencucian  menggunakan detergen  memungkinkan juga menjadi  salah  satu  faktor  meningkatnya  daya  hambat  pada  sampel  dengan  pencucian. Detergen  juga  memiliki  sumbangsih  untuk  membantu  mengeluarkan  minyak  kayu  manis  ke permukaan tekstil.
Detergen mengandung surfaktan yang diketahui memiliki struktur molekul amphipatik yang terdiri dari gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik. Tekstil CVC yang diberikan perlakuan plasma  permukaannya  berongga  sehingga  kemungkinan  minyak  kayu  manis  masuk  kedalam material  tekstil  CVC  dan  terjerap  didalam  jerapan  berukuran  nanometer.  Mengingat  setelah perlakuan  plasma  sifat  adhesi  dari  material  tekstil  akan  meningkat.  Surfaktan  memiliki  dua gugus  yaitu  gugus  hidrofobik  yang  dapat  mengikat  minyak  kayu  manis  hingga  terbentuk Critical  Micelle  Concentration (CMC).  Sedangkan  gugus  hidrofilik  akan  mengikat  air  pada saat proses pembilasan menggunakan air (Suryani, 2005).
Ketika proses pembilasan, minyak kayu manis dapat naik ke permukaan tekstil setelah terjerap  dalam  material  tekstil.  Hal  tersebut  yang  dapat  mengakibatkan  daya  hambat  pada pencucian  ke-6  dan  ke-12  naik.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  sampel  yang  tidak  diberikan perlakuan  plasma.  Namun  dari  hasil  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  daya  hambat  pada  tekstil perlakuan plasma relatif lebih tinggi daripada material tekstil tanpa perlakuan plasma.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  mengenai  penerapan  metode  plasma  dalam  kaos  kaki  mengandung minyak kayu manis ( cinnamon oil ) menunjukkan bahwa perlakuan plasma  merupakan teknik yang  lebih  efektif  dibandingkan  hanya  dilakukan  proses  perendaman  saja  dilihat  dari  uji evaluasi berupa uji kimia, fisika, uji efektivitas antibakteri serta uji stabilitas.

## Acknowledge
Alhamdulillah,  segala  puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  karena  hasil penelitian  ini  telah  selesai  disusun.  Penulis  pun  menyadari  jika  dalam  penyusunan  ini  masih mempunyai  kekurangan,  namun  penulis  berharap  hasil  penelitian  ini  tetap  akan  memberikan manfaat bagi pembaca.

## Daftar Pustaka
[1] Achmad,  KH  Sitohang.  (2015).  Rancang  Bangun  Prototip  Mesin  Plasma  Tekstil  Lucutan Korona  Pada  Tekanan  Atmosfir  Skala  Laboratorium. Arena  Tekstil Vol.  30  No.  1,  Juni
2015: 25-36.
[2] Adinew,  B.  (2014).  GC-MS  and  FT-IR  Analysis  of  Constituents  of  Essential  Oil  from Cinnamon Bark Growing in South-West of Ethiopia. IJHM , 1(6), 22-31.
[3] Amril, H. (2015). Teknologi Plasma untuk Pengolahan Air . Jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung: Bandung.
[4] Ara, K., Hama, M., Akiba, S., Koike, K., Okisaka, K., Hagura, T., Kamiya T., Tomita, F. (2006). Foot Odor due to Microbial Metabolism and its Control .  Can. J. Microbiol., 52, 357-364.
[5] Chang,  J.S.    (1991)  Corona  Discharge  Processes. IEEE  Transaction  on  Plasma  Science Vol. 19.
[6] Champman, B. (1990) Glow Discharge Processes , John Willey & Sons: New York.
[7] Guenther,  E.  (2006). Minyak  Atsiri .  Jilid  I.  Diterjemahkan  oleh  S.  Ketaren.  UI  Press: Jakarta.
[8] Gupta  C.,  Garg,  A.  P.,  Uniyal,  R.  S.,  Kumari,  A.  (2008).  Comparative  Analysis  of  The Antimicrobial  activity  of  Cinnamon  Oil  and  Cinnamon  Extract  on  Somefoodborne microbes. African Journal of Microbiology Research , 2 (9), 247-251.
[9] Harun,  N.  (2010).  Karakteristik  Minyak  Kayu  Manis  ( Cinnamomum  burmanii  blume ) Berdasarkan Letak Kulit pada Batang dan Ukuran Bahan Pada Proses Penyulingan. SAGU , Vol. 9, No.  2.
[10] Inna,  M.,  Atmania,  N.,  Primasari,  S.  (2010).  Potential  Use  of Cinnamomum  burmanii Essential  Oil-based  Chewing  Gum  as  Oral  Antibiofilm  Agent. Journal  of  Densitry Indonesia , 10 th , Vol. 17, No. 3.
[11] Kobayashi, S. (1990). Relationship between an offensive smell given off from human foot and Staphylococcus epidermidis. Nihon Saikingaku Zasshi,45 (4), 797-800.
[12] Lukes,  P  dan  Locke  B.  R  (2005).  Plasmachemical  oxidation  processes  in  a  hybrid  gas– liquid electrical discharge reactor J. Phys. D:Appl. Phys. 38 4074–81.
[13] Marfina,  Apriza.,  dkk.  (2019).  Sintesis  Nanopartikel  Emas  dengan  Bioreduktor  Minyak Atsiri Kayu Manis ( Cinnamomum burmanii ). Indonesian Journal  of Chemical Science .
[14] Mutia,  Theresia.  (2009).  Peranan  Serat  Alam  untuk  Bahan  Baku  Tekstil  Medis  Pembalut Luka ( Wound Dressing ). Arena Tekstil , Vol.24, No.2 halaman 81.
[15] Priastuti,  N.,  Ngadiwiyana  dan  Ismiyarta.  (2012).  Sintesis  Amil  Sinamata  dari Sinamaldehid dan Uji Aktivitas sebagai Bahan Aktif Tabir Surya. Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi , IX (3), 81-83.
[16] Putra, Valentinus Galih Vidia dan Andrian Wijayono. (2019). Suatu Studi Awal Modifikasi Sifat Pembasahan pada Permukaan Kain Tekstil Polyester 100% Menggunakan Teknologi Plasma Pijar Korona. Prosiding Seminar Nasional Fisika. Vol. VIII.
[17] Tiran, Fitri Apriliyani dan Christofori. (2014). Aktivitas Antibakteri Lotion  Minyak Kayu Manis  Terhadap Staphylococcus  epidermidis Penyebab  Bau  Kaki. Jurnal  Farmasi  Sains dan Komunitas , Vol.11,No.2 halaman 72.
[18] Robbers, J. E., Marylin K. S., Varro E. T. (1996). Pharmacobiotechnology , 95-96, William & Wilkins Baltimore.
[19] Wen, P., Zhu, D. H., Wu, H., Zong, M. H., Jing, Y.R., & Han, S. Y. (2016). Encapsulation of  Cinnamon  Essential  Oil  in  Electrospun  Nanofibrous  Film  for  Active  Food  Packaging. Food Control, 59 , 366-376.